内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書
技-202201-003

富士川建材工業株式会社

２０２２年１月- 1/9 -内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003～目次～

１．使用製品・・

3２．工法の種類と適用

・・

4

３．施工手順・・

4

４．注意事項・・

7- 2/9 -内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

１．使用製品
１．１ A 工法、B 工法共通使用○シーレックス #50
セメント混和用ポリマーディスパーション、吸水調整材
エチレン酢酸ビニル系
18kg（缶）固形分 37±2%

１．２ A 工法のみに使用○アリスネット 16cm 幅
耐アルカリ性ガラス繊維ネット
ジョイント処理用及び補修部分に使用
16 ㎝×50m 巻
別に、アリスネット 1m 幅（1m×50m 巻）もあります。
○フジリペア＃２０
セメント系下地調整塗材

ＣＭ－２２５ｋｇ（３層ポリ入りクラフト紙袋）
標準加水量： ９～１０Ｌ／袋
標準塗り厚約２～３㎜

標準塗り面積 約１１㎡／２㎜厚○フジライト＃１５０
セメント系下地調整塗材

ＣＭ－２２５ｋｇ（３層ポリ入りクラフト紙袋）
標準加水量： ４.５～５．５Ｌ／２５ｋｇ
標準塗り厚 約 0～１５㎜
標準塗り面積 約４㎡／５㎜厚

１．３ B 工法のみ使用○SS テープ
粘着剤付ガラス繊維メッシュジョイントテープ
50mm 幅×153m／巻○S プラ
アルファ型既調合石膏プラスター
20kg（3 層ポリ入りクラフト紙袋）
標準加水量：約 8L
標準塗り厚 5mm
塗り面積 約 3 ㎡／5mm 厚- 3/9 -

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

２．工法の種類と適用
次の 2 工法より選択する。
工法名

構

成

特長A工法 プライマー塗布＋（フジライト#１５０）＋フジリペア＃２０ 一般仕上げ、Bよりローコスト
で目地等ネット伏せ込み＋フジリペア＃２０塗り
B工法 プライマー塗布＋目地部SSテープ張り＋（Sプラ補修） 石膏系のため京壁等の中性下地用塗り＋Sプラ塗り

壁仕上げが可能、乾燥収縮がない

３．施工手順３．１ 下地処理① A、B 両工法に適用○フェノバボード面の処理
・型枠解体時などにフェノバボードが大きく破損した場合は、破損部のフェノバボードを大きめに切り欠き、端材を後から接着張り※してください。
※接着剤には変成シリコン系の接着剤をご使用下さい。
・フェノバボードに過度な衝撃を与えますとフェノバボードの破損、破断を引き起こしますので避けてください。
・フェノバボードの面材が大きく剥がれている場合、面材をカッターなどで切り取った上でプライマー及びフジリペア＃２０（又は S プラ）を施工してください。
・コンクリートノロは取り除き、プラスチック釘は切り取る。
・フェノバボード表面の埃等を清掃する。
○コンクリート面の処理
・コンクリート下地の突起、レイタンス、硬化不良部分などはサンダーやワイヤブラシで除去しておく。
大きな不陸は補修しておく。下地表面に出ている番線や釘などは除去し、その頭は錆止め処理しておく。

② B 工法のみに適用（S プラは石膏系のため、①に加え次の処理を行う。）
金属部分は防錆処理を行なう。アルミサッシ、額縁に接する所はビニル製の見切りなどで縁を切る。

- 4/9 -

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

３．２ 下地調整塗り
A 工法
工 程工

法

塗布量塗厚

工程間
間隔

プライマー塗全面（フェノバボード表面及びコンクリート部分）にシーレック フェノバボード

12時間

布ス5倍希釈液を2回塗布する。

250g/㎡（希釈液） 以上

1回目塗布後乾燥を確認してから、2回目を塗布する。

コンクリート部分150g/㎡（希釈液）

フジライト
#１５０

フェノバボードとコンクリートの境界面やフェノバボード目地部分等、下地に5mm以上の段差や凹部分がある場合は、フ2日以上

ジライト#１５０(シーレックス2.5kg／袋混入)で補修する。
目地等アリス

フェノバボードとコンクリートの境界面や、フェノバボードの目ネット伏せ込地部分及び段差を補修し厚塗りとなった部分に、ネットサイみズより広めにフジリペア＃２０を1mm厚程度塗り付け、直ち1㎜

1日以上にジョイントには160mm幅、補修厚塗り部分には厚塗り部分
より周囲100mm以上のサイズのアリスネットを張り付け、ネットの浮きがなくなるようにコテでなじませる。アリスネットの継ぎ目がある場合は50mm以上重ねる。
フジリペア

フジリペア＃２０を全面にコテ塗りし、むらをとり、しまり具合＃２０塗りを見て平坦に押さえる。特に、ネット伏せ込み部分が厚くな 目地処理の厚みを 以上らないように注意する。 ※

仕上げ材
施工

2～3mm厚7日含む

十分乾燥した後、仕上げ材（塗り壁、内装クロス等）を施工する。

※フジライト#１５０厚塗り部分にフジリペア＃２０塗り付ける場合に、下塗りのフジライト#１５０厚塗り部分が乾燥し吸水が激しい場合は、吸水調整材としてシーレックス 5 倍希釈液を塗布し、乾燥後塗り付ける。

Ｂ工法
工 程工

法

塗布量塗厚

工程間
間隔

プライマー塗全面（フェノバボード表面及びコンクリート部分）にシーレック フェノバボード

12時間

布ス5倍希釈液を2回塗布する。

250g/㎡（希釈液） 以上

1回目塗布後乾燥を確認してから、2回目を塗布する。

コンクリート部分150g/㎡（希釈液）

目地処理

フェノバボードの目地及びフェノバボードとコンクリートの境界面にSSテープを貼る。

Sプラ補修

フェノバボードとコンクリートの境界面やフェノバボード目地部

4時間分等、下地に5mm以上の段差や凹部分がある場合は、Sプラ（いずれもシーレックス1kg／袋混入）で補修する。Sプ以上

ラ補修部分にシーレックス5倍希釈液を塗布する。
Sプラ塗り

全面にシーレックスを1kg／袋混入したSプラを下ごすりし、しまり具合を見てSプラ（シーレックス混入なし）を塗り、平坦 5mm 厚に押さえる。

仕上げ材
施工

十分乾燥した後、仕上げ材（塗り壁、内装クロス等）を施工する。（クロスの場合必要に応じパテ処理を行う。）- 5/9 -

7日
※以上

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003※コンクリート部分の S プラが、所定塗厚よりも薄い場合、コンクリートのアルカリ分の影響を仕上げ材が受ける場合があります。

アリスネット及び SS テープの施工箇所
A 工法（アリスネットを使用）：フェノバボードの目地、フェノバボードとコンクリートの境界面、厚塗り補修部
分
B 工法（SS テープを使用）：フェノバボードの目地、フェノバボードとコンクリートの境界面

A工法の場合、厚塗り部分より周囲100mm以上大きいネットを伏せ込む
100mm以上
フェノバボード

大きい凹部
フジライト#40で補修
フジライト♯150

フジライト♯150
フジライト#40
フジリペア♯20
ベースコートFK

コンクリートとの境界

アリスネットフェノバボード
コンクリート目地

アリスネット- 6/9 -

100mm以上

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

４．注意事項＜ひび割れについて＞○A工法の場合、フェノバボード表面に施工するフジリペア＃２０の厚みは2～3mm程度を想定しています。よって、以下のような場合、特にひび割れに対する注意が必要です。
・フジリペア＃２０を厚塗りした場合収縮量が大きくなり、ひび割れを生じさせる恐れがあります。
・型枠の目違いなどによって、フジリペア＃２０の厚さにムラが生じる場合収縮量に差が生じ、ひび割れを生じさせる恐れがあります。
・フジリペア＃２０を施工するフェノバボード面が広い場合収縮量が大きくなり、ひび割れを生じさせる恐れがあります。
ひび割れ抑制には、アリスネットの伏せ込み使用が効果的です。
○Ｂ工法の場合は、石膏系のため乾燥収縮がありませんのでA工法と比べひび割れは大幅に発生しにくくなります。特に、塗り壁に最適な工法です。
○ひび割れが発生した場合の処理・十分乾燥後、パテ処理してください。
・塗り壁仕上げの場合はパテ処理部分の水引きが変わりますので注意して下さい。

＜白華現象について＞
気象条件等によっては下地調整材（フジリペア＃２０、フジライト#１５０）表面に白華現象を生じる場合があります。
白華現象とは、主に冬期低温時に、セメント中の可溶成分が、表面に白色粉として析出する現象で、セメント製品の表面が乾燥してくるにつれて一面に白く見えるようになり、この状態で上塗りすると剥離の原因となる場合があります。
①白華防止対策
特に冬期は白華防止対策として次の点に留意してください。
・低温時に施工する場合は、適切な保温措置を取る。ただし、ジェットヒータを使用する場合は、直接壁面に当てない。
・混水量が多いと、白華しやすくなるので、水を入れすぎないようにする。
・混練り水の温度も考慮し、低温の水は使用しない。
・混和材（例えば作業性改良材）を使用すると、混水量が増え、白華しやすくなるので、避ける。
・シーレックス混入量は規定通りする。
②白華が発生した場合の処理
析出した白色粉をウエス等により除去した上、シーラー処理を行ない、シーラー乾燥後、上塗り材を施工する。

- 7/9 -

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

使用上の注意○本施工要領書は、外部の施工には適用いたしません。
○気温５℃以下の場合は作業を中止するか、適切な保温措置を取って下さい。
○セメント、砂など他の材料の追加混入は避けて下さい。
○混練りにはプラスチック又はステンレス製容器を使用してください。特に、S プラ（B 工法）の場合、硬化時間に影響することがありますので、注意して下さい。
○混練り、希釈には清浄な水を使用して下さい。
○材料の練り足しは避けて下さい。特に、S プラ（B 工法）の場合硬化時間が極端に短くなることがありますので注意して下さい。
○（A 工法）日射日光及び激しい通風による急速乾燥は避けて下さい。
○（B 工法）硬化するまで（混練り後４時間）は、ドライアウトを防ぐ為、直射日光、風通しを避け、急激な乾燥を防止して下さい。硬化後は、速やかに乾燥させて下さい。
○混練りした材料は加水後１時間以内に使い切って下さい。
○使用後の器具は水で清浄してください。
○工事中は、周辺のほかの部材及び仕上げ面を汚損しないように養生テープ等で適切な養生を行って下さい。
○セパレーターの穴などには、必要に応じて一液式ウレタンスプレーなどを充填してください。
○クロス仕上げとする場合は厚手のものをお勧めします。
○その他、パンフレット等に記載の各材料の注意事項を参照してください。
保管上の注意○製品（フジライト♯１５０、フジリペア♯20、S プラ）の保管は、湿気の少ない場所にパレットなどを敷き、床面より離して下さい。
○製品（シーレックス）の保管は、水濡れ、凍結、直射日光を避けて下さい。
○開封した材料は早めに使い切って下さい。
○製品（フジライト♯１５０、フジリペア＃２０）は製造年月日より、3 ヶ月以内に使用して下さい。
○製品（シーレックス、S プラ）は製造年月日より、6 ヶ月以内に使用して下さい。
輸送上の注意○紙袋の破れ、落下がないように荷崩れ防止などに配慮して下さい。
○降雨等の水濡れに配慮して下さい。
廃棄上の注意○都 道 府 県 条 例 に基 づき処 理 するか、許 可 を受 けた産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 に処 理 を委 託 してください。

- 8/9 -

内装向けフェノバボード下地に対する下地調整塗り施工要領書／技-202201-003

本施工要領書の取り扱いについて
本施工要領書は、フェノバボード下地に対する下地調整塗りの標準的な施工方法を示したもので、全ての現場に当てはまるとは限りません。各施工現場では、本施工要領書では合致できない様々な状況が考えられますので、施工業者におかれましては、各々の現場状況にあった施工及び管理をお願いいたします。
また、あわせてフクビ化学工業㈱作成のフェノバボード施工手順書を良くご理解いただけますようお願い致します。
※本記載内容は現時点での資料・データに基づいて作成したおり、新しい知見により改訂されることがあります。

本施工要領書に記載のない内容等についてはお問い合わせ下さい。

建築仕上げの流れを創る

富士川建材工業株式会社
URL http://www.fujikawakenzai.co.jp/
本社・工場／〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13番地℡045-772-1811 Fax045-772-0467

http//www.fujikawakenzai.co.jp
e-mail：mail@fujikawakenzai.co.jp- 9/9 -